DE L’ARGENT. 
464 
été maintenu dans l’ammoniaque, a été séché, puis chauffé au rouge, dans 
l’air, au moufle d’un fourneau de Wiesnegg. Les tournures étaient d'un hlanc 
éblouissant. A la mesure de leur poids spécifique, ils ont donné les résultats 
suivants : 
Poids des tournures dans l’air. 90* 702 
Perte de poids dans l’eau. 8,649 
Température de l’eau.- 14°,0 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,768.4 
Température de l’air de la balance. 12°,5 
Point de rosée de l’air de la balance. 8°,2 
D 0 = 10,476 27 V 0 = 95,453 8 
VIL 
Argent pulvérulent. 
1° a. Argent pulvérulent provenant de la réduction d’une solution d’azotate 
d’argenl sur une solution bouillante d’acétate et de formiate acides d’ammo¬ 
nium. L’argent, après lavage, a été maintenu à 100° dans de l’air sec jusqu’à 
poids constant. Le métal, refroidi dans l’air sec, est hygrométrique. 
Poids dans l’air de l’argent. 52*196 
Perte de poids dans l’eau .. 6,028.6 
Température de l’eau. 14°,6 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,768.63 
Température de l’air de la balance. 18°,0 
Point de rosée de l’air de la balance. 14°,8 
Do = 10,369 11 V 0 = 96,440 2 
b. L’argent pulvérulent précédent, après avoir été séché à 100°, fut intro¬ 
duit dans une capsule mince de platine, qui, lors de la pesée de l’argent, 
avait été placée dans la corbeille d’argent immergée dans l’eau remplissant 
la cucurbite pendant la pesée du métal. 
La capsule de platine contenant l’argent pulvérulent fut remplie d’eau de 
manière à submerger le métal, et placée ensuite sous une cloche dans laquelle 
on fit le vide et dans laquelle on a maintenu le vide tant que la poudre 
Tome XLIX. 21 
